%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 表面处理
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{8923}  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item\label{lst:涂装预处理}构件在喷砂除锈前应进行必要的结构预处理，包括：
  \begin{enumerate}
    \item 粗糙焊缝打磨光顺，焊接飞溅物用刮刀或砂轮机除去。焊缝上深为 \qty{0.8}{mm} 以上或宽度小于深度的咬边应补焊处理，并打磨光顺；
    \item 锐边用砂轮打磨成曲率半径为 \qty{2}{mm} 的圆角；
    \item 切割边的峰谷差超过 \qty{1}{mm} 时，打磨到 \qty{1}{mm} 以下；
    \item 表面层叠、裂缝、夹杂物，须打磨处理，必要时补焊。
  \end{enumerate}
  \item\label{lst:除油除盐预处理}喷砂前应按\cref{tab:喷砂前表面清理} 的要求进行表面除油和除盐分处理。
  \begin{table}
    \caption{喷砂前钢结构表面清理要求}\label{tab:喷砂前表面清理}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|c|Z|c|Z|Z?}
      \toprule
      序号 & 类别 & 清理方法 & 检测方法 & \multicolumn{2}{c?}{检验标准}\\
      \midrule
      1    & 油污                                & 专用清洗剂清洗（或擦洗）         & /          & 无可见油迹 & 洒水法检验\\ \hline 
      2    & 可溶性盐份                          & 高压淡水冲洗                     & 盐份测试仪 & 可溶性氯化物含量$\leqslant\qty{7}{\micro g/cm^2}$ & GB/T 18570.6 和 GB/T 18570.9、ISO 8502--9：1998（水溶性盐电导率测量法）\\ \hline
      3    & 表面灰尘                            & 真空吸尘器或无油、无水的压缩空气 & /          & 无可见油迹 & GB/T 18570.3 \\ \hline
      4    & \makecell{粉笔记号、\\涂料等附着物} & 人工清除                         & /          & 无可见杂物 & 目测\\
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}
  \item\label{lst:除锈等级} 涂装施工前，应采用喷砂或抛丸等方法进行除锈，除锈等级和粗糙度应符合设计文件要求，并应符合\防腐涂装 的规定。
  \item\label{lst:粗糙度检验} 在已涂无机硅酸锌、无机富锌或其他类车间底漆的钢结构外表面再涂装油漆前，应根据涂装体系设计要求采用喷砂或机械打磨方法进行进行二次表面处理，并应满足以下要求：
  \begin{enumerate}
    \item 无机硅酸锌、无机富锌车间底漆完好的部位，可采用扫砂拉毛方法除去表面锌盐，并对焊缝、锈蚀处喷砂除锈至\GB*{8923}规定的 Sa2\sfrac{1}{2}级；或采用打磨拉毛方法除去表面锌盐，并对焊缝、锈蚀处进行打磨，除锈清洁度达到\GB*{8923}规定的 St3 级；
    \item 对需要热喷涂的钢结构焊缝预留部分，应采用喷砂方法进行二次表面处理，除锈清洁度达到\GB*{8923}规定的 Sa3.0 级。
  \end{enumerate}
\end{enumerate}


